( 36. ) 

 dont les conclusions lui ont paru contraires à mes résultats, principale- 

 ment en ce qui concerne la résistance au changement d'élat. Je crois 

 cependant que les faits annoncés par M. Kiocke ne sont pas incompa- 

 tibles, comme il le pense, avec ce que j'avais trouvé, car il faut avoir égard 

 à la diversité des conditions dans lesquelles nous avons opéré. Ainsi, j'ai 

 avancé autrefois qu'un cristal d'alun de chrome, recouvert d'alun ordi- 

 naire, peut perdre par érosion lente sa couche protectrice sans être sensi- 

 blement dissous, et que, si l'on concentre ensuite lentement la liqueur, il 

 se dépose de l'aliui blanc dans les seuls endroits où il reste encore des por- 

 tions du revêtement primitif. M. Rlocke a trouvé que l'alim de chrome se 

 dissout assez rapidement au milieu d'une solution saturée d'alun blanc. 

 Dans les conditions où M. Rlocke a opéré, c'est-à-dire avec une solution 

 neutre (donnant des octaèdres), j'ai également constaté depuis longtemps 

 une érosion de l'alun de chrome, peu rapide cependant, car, autant que 

 ma mémoire est fidèle, elle ne dépassait guère 2 ou 3 milligrammes 

 par vingt-quatre heures pour un cristal de i gramme. 



» Mais quand on emploie une solution basique d'alun blanc, donnant 

 des cubes, l'effet est notablement différent; on dénude alors l'alun de 

 chrome (préalablement recouvert d'alun blanc) sans l'altérer visiblement; 

 puis, en concentrant avec précaution, on opère un dépôt sur les parties 

 encore cachées par l'alun blanc, tandis que la surface de l'alun de chrome 

 reste libre. 



» Si l'attaque du revêtement d'alun blanc est un peu trop rapide, il y a 

 érosion de l'alun de chrome, mais elle parait se limiter d'abord exclusive- 

 ment aux faces cubiques ; il se forme ainsi de véritables sections des 

 pointes de l'octaèdre d'alun de chrome, donnant naissance à des faces 

 cubiques rugueuses, pendant que les faces octaédriques ne montrent aucun 

 signe d'érosion. 



» Si donc il est permis d'admettre à la rigueur une très-lente dissolution 

 de l'alun de chrome dans l'alun alumino-ammoniacal basique saturé, cette 

 dissolution porte sur les faces cubiques, et le principe de la résistance au 

 changement d'état me paraît encore suffisamment établi par l'inaltérabilité 

 des faces octaédriques, 



» Pour mener à bien ces sortes d'expériences, on doit opérer dans un 

 local dont la température varie à peine de quelques centièmes de degré par 

 jour. Comme les dépôts, ou érosions, doivent être conduits avec de 

 grandes précautions, chaque essai exige beaucoup de temps, généralement 

 des mois et parfois des années. J'ai travaillé dans un caveau profond, 



C. R., iS-;9, 1" Si-mesire. (T. I.XXXVIII, N" 8.) 4^^ 



